(Gold) 



oder langer hblzerner bezw. auch gepflasterter 

 Gerinne, welche mit Querrippen versehen 

 sind und durch welche die goldfiihrenden 

 Sande durch raschstromendes Wasser ge- 

 trieben werden. Soil das Verfahren auf 

 goldftihrende Gesteine angewandt werden, 

 so mussen sie erst in Stembrechern bezw. 

 Kollergangenentsprechend zerkleinert werden. 

 Das feinst verteilte Gold geht bei diesen Pro- 

 zessen verloren. Kiesiges Gold kann natiirlich 

 nach diesem ProzeB nicht verarbeitet werden. 



Vielfach angewandt wircl die Amal- 

 gamation des Goldes. Nach diesem Verfahren 

 lassen sich auch kiesige Erze verarbeiten, 

 wenn sie zuvor einem RbstprozeB unter- 

 worfen worden sind, der das Gold aus den 

 Sulfiden in metallischer Form freimacht. 

 Das zu verarbeitende Material, sei es Rostgut 

 oder Berggold, wird naB mit Quecksilber 

 in Pochwerken fein zerstampft. Das Queck- 

 silber lost metallisches Gold leicht auf. 

 Das gewonnene fliissige Amalgam wird durch 

 Leder gepreBt und scheidet sich dabei in 

 einen goldarmen Teil, der das Leder passiert 

 und wieder in den Betrieb zuruckgeht, und 

 einen goldreicheren Teil, der das Leder nicht 

 zu passieren vermag und in festem Zu stand 

 zuriickbleibt. Aus diesem wird das Gold 

 durch Abdestillieren cles Quecksilbers ge- 

 wonnen. Es gelingt mittels dieses Verfahrens 

 nicht, das Gold vollstandig zu extrahieren. 

 Dasselbe erfahrt daher heute durchweg eine 

 Erganzung durch das Chlor- oder das Cyanid- 

 laugeverfahren. 



Bei dem Chlorextraktionsverfahren 

 (Plattnersches Verfahren) wird das Material 

 zunachst wieder einem oxydierenden Rost- 

 prozeB unterworfen; gegen Schlufi des Rbst- 

 prozesses ersetzt man die Luft durch Chlor. 

 Das Rostgut wird mit Wasser angeriihrt und 

 erneut Chlor eingeleitet, eventuell unter 

 Druck. Man 'laBt dann klar absitzen, laBt 

 die uberstehende Losung ab, laugt erschbpfend 

 aus und fallt aus ihr das Gold mit Ferro- 

 sulfat. Man kann die Lb'sung auch durch 

 Holzkohle filtrieren, wobei sich das Gold 

 metallisch in derselben niederschlagt und 

 durch Verbrennen der Kohle in ziemlich 

 reinem Zustand gewonnen wird. 



Weit wichtiger als die oben aufgeftihrten 

 Verfahren ist das Cyanidlaugeverfahren. 

 Es beruht auf der Eigenschaft von Cyan- 

 kaliumlb'sung, bei Gegenwart von Luft Gold 

 ziemlich leicht aufzulosen nach derGleichung: 



I4Au+8CN'+2H 2 0+0 2 =4[Au(CN) 2 }'+40H 



Die Losung wird also bei der Reaktion 

 stark alkalisch. Die stochiometrischen Ver- 

 haltnisse sind durch obige Formel T streng 

 gegeben, tatsachlich verlauft aber die Re- 

 aktion unter intermediarer Bildung von 

 "Wasserstoffsuperoxyd in den beiden Phasen 

 II und III, deren Gesamtresultat I ist. 



=2[Au(CN) 2 }' + 2 

 III 2Au+4CN' + H 2 2 =2{Au(CN) 2 }'+20H' 

 Aus den so entstandenen Losungen laBt 

 sich das Gold quantitativ mit Zink nieder- 

 schlagen: 2[Au(CN),}'+Zn=2Au+[Zn(CN) 4 }" 

 oder man scheidet das Gold kathodisch durch 

 Elektrolyse ab. In der Praxis wird das zu 

 extrahierende Material zunachst mit einer 

 schwachen Alkalilosung ausgelaugt, um einem 

 Cyankaliverlust durch Metallsalze wie Ferro- 

 sulfat u. a. vorzubeugen. Da jedoch auch 

 viele das Gold auf den Gangen begleitende 

 Sulfide sich in starker Cyankalilosung auf- 

 Ibsen und dernzufolge bei Anwendung soldier 

 Losungen ein Cyankaliverlust eintreten wtirde 

 laugt man mit sehr verdunnten Losungen 

 von zunachst etwa 0,35% und allmahlich bis 

 0,08% sinkenden Cyankaligehalt und wascht 

 mit Wasser nach. Die Lauge flieBt in Fall- 

 kasten, in denen sich das Gold in Form eines 

 lockeren Pulvers auf Zinkspanen abscheidet. 

 Elektrolytisch wird das Gold auf Kathoden 

 von Bleifolie mit einer Stromdichte von ca. 0,5 

 Amp/qm in zusammenhangender Schicht 

 niedergeschlagen. Da bei der Auflb'sung des 

 Goldes durch Cyankali mit diesem zusammen 

 auch Silber und eventuell Kupfer sowie die 

 Sulfide mancher unedlerer Metalle in Losung 

 gehen und bei den Fallungsprozessen ganz 

 oder teilweise wieder mit abgeschieden werden, 

 so muB das Gold, das nach dem Cyanid- 

 prozeB erhalten wird, ebenso wie das nach 

 den anderen Methoden gewonnene, der Raffi- 

 n at ion unterworfen werden. Bei der Aus- 

 fallung mit Zink wird das Gold nach dem 

 Ablassen der Fallkasten zunachst von dem 

 uberschussigen Zink moglichst abgespiilt 

 und dann gerostet und geschmolzen, wobei 

 der grb'Bte Teil des noch anhaftenden Zinnes 

 durch Oxydation entfernt wird; bei elektro- 

 lytischer Abscheidung wird die Bleikathode 

 abgetrieben. 



Darstellung von Feingold (Schei- 

 dung). Die unedlen Metalle werden aus dem 

 Rohgold bis auf ganz geringfiigige Reste 

 durch Abtreiben entfernt. Bei der Her- 

 stellung von Feingold handelt es sich also 

 in der Hauptsache um die Scheidung von 

 Gold und Silber. AuBer Silber enthalt das 

 Rohgold nach der Treibarbeit noch wenige 

 Prozent Kupfer und eventuell auch geringe 

 Mengen von Platinmetallen. Die nach- 

 stehend aufgeftihrten Methoden beziehen sich 

 in erster Linie auf die Scheidung des 

 Goldes vom Silber. 



Die beiden altesten Verfahren zur Gold- 

 Silberscheidung beruhen auf der Erfahrung, 

 daB aus einer Gold-Silber-Legierung, die 

 nicht mehr als 3 Teile Silber auf 1 Teil Gold 

 enthalt, durch konzentrierte Salpetersaure 

 bezw. Schwefelsaure nur das Silber, nicht das 

 Gold aufgelost wird. Wird die Auflb'sung 



